Volume XIX No.2, Maret 2019, p 47 - 60

## DESAIN KOMPOSISI BAHAN KOMPOSIT YANG OPTIMAL BERBAHAN BAKU UTAMA LIMBAH AMPAS SERAT TEBU

## ( BAGGASE )
Mochammad Nuruddin, Rahmat Agus Santoso, Roziana Ainul Hidayati Program Studi Teknik Industri UMG Jl. Sumatra 101 GKB Gresik nuruddin@umg.ac.id

## ABSTRAK
ahan baku atau material komposit sebagai alternatif bahan baku non logam dipilih pada  bidang  industri  karena  memiliki  sifat  ketahanan  korosi  yang  lebih  baik, karakteristik  yang  dapat  dikontrol  serta  berat  yang  lebih  ringan  dan  biaya produksi yang murah.  Upaya yang dilakukan melalui inovasi desain  bahan baku utama komposit  yang  memiliki  keunggulan  serta  lebih  aman  dan  ramah  terhadap  lingkungan. Salah  satu  jenis  serat  alam  yang  sangat  potensial  adalah  ampas  serat  tebu  (baggase). Ampas serat tebu merupakan limbah dari proses pengolahan gula  yang pemanfaatannya kecil.  Sehingga  diperkirakan  sebanyak  40  %  dari  ampas  tebu  tersebut  belum dimanfaatkan secara optimal .
Melihat dari potensi tersedianya bahan baku, maka penelitian ini diarahkan untuk pemanfaatan    limbah  ampas  serat  tebu  sebagai  serat  utama    dengan  kombinasi  bahan baku pendamping berupa serat batang pisang dan serat/sabut kelapa, yang bertjuan untuk menentukan  kekuatan  bending  dan  kekuatan  tarik  dari  hasil  komposisi  level  faktor optimal  dari  tree  in  one  of  material  komposit  yang  dilakukan,  baik  bahan  baku  serat maupun bahan perekatnya. Tahapan penelitian diawali dengan penerapan metode desain robust  dari  indentitifikasi  variabel  penelitian  hingga  pelaksanaan  eksperimen  dengan penentuan level faktor kualitas dan ortogonal array yang sesuai dan replikasi 2 kali, maka diperoleh desain komposisi level optimal pada eksperimen ke-4 dimana komposisi bahan baku  70%,  10%,  20%    (  Matrik  +  Filler)  dengan    posisi  struktur  serat  Searah,  perekat yang sesuai memakai resin epoxy diperoleh rata–rata kekuatan bending sebesar  8,2404 MPa dan rata-rata kekuatan tarik sebesar 2,992748718 MPa, dan hasil desain komposisi bahan baku komposit level optimal ini berharap dapat meningkatkan kualitas bahan baku komposit dari serat alami tentunya perlu dilakukan treatment spesifik penelitian lanjutan yang lebih sempurna  dan  produksi komposit yang dihasilkan dapat diterima di pasarkan.
Kata Kunci : Ampas serat tebu, Komposit, desain komposisi optimal

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan industri dewasa ini memasuki  era  global  ditandai  maraknya inovasi  teknologi  produksi,  sehingga menuntut  pula  adanya  kebutuhan  bahan baku  atau  material  komposit  semakin
meningkat  di  bidang  industri  seperti industri  alat  rumah  tangga,  industri otomotif,  industri  konstruksi,  industri perkapakalan, industri penerbangan, industri  militer  dan  industri  lainnya. Bahan  baku  atau  material  komposit sebagai  alternatif  bahan  baku  non  logam

## B
dipilih  pada  bidang  industri-industri tersebut  karena  memiliki  sifat  ketahanan korosi  yang  lebih  baik,  karakteristik  yang dapat  dikontrol  serta  berat  yang  lebih ringan  dan  biaya  produksi  yang  murah. Upaya  yang  dilakukan  melalui  inovasi desain  atau rancangan  bahan baku utama komposit yang memiliki keunggulan serta lebih aman dan ramah terhadap lingkungan.
Komposit  adalah  suatu  bahan hasil  rekayasa  yang  terdiri  dari  dua  atau lebih  bahan  dimana  sifat  masing-masing bahan  berbeda  satu  sama  lainnya,  baik sifat  kimia  maupun  fisiknya  dan  tetap terpisah  dalam  hasil  akhir  bahan  tersebut. Serat  secara  umum  terdiri  dari  dua  jenis, yaitu  Serat  sintetis  adalah  serat  yang dibuat dari bahan-bahan anorganik dengan komposisi  kimia  tertentu.  Serat  sintetis mempunyai  beberapa  kelebihan,  yaitu sifat  dan  ukurannya  yang  relatif  seragam, kekuatan  serat  dapat  diupayakan  sama sepanjang  serat.  Serat  sintetis  yang  telah banyak  digunakan  antara  lain  serat  gelas, serat  karbon, Kevlar, nylon, dan lain-lain. Sedangkan  Serat  alam  adalah  serat  yang dapat  langsung  diperoleh  dari  alam, biasanya  berupa  serat  yang  diperoleh  dari tumbuh-tumbuhan.  Serat  ini  telah  banyak digunakan oleh manusia antara lain ampas tebu  (baggase),  kapas,  serat  pelepah pisang,  sabut  kelapa,  serat  batang  bambu, serat  enceng  gondok,  serat  jerami/alang- alang,  serat  batang  waru,  serat  batang keres  yang  kesemua  serat  itu  selama  ini kurang dimanfaatkan dengan optimal.
Salah satu jenis serat alam yang sangat  potensial  adalah  ampas  serat  tebu (baggase)  yang  merupakan  limbah  dari proses pengolahan gula yang pemanfaatannya  kecil.  Penelitian  ini diarahkan  untuk  pemanfaatkan    limbah ampas  serat  tebu  sebagai  serat  penguat utama  material  komposit  dimana  ampas serat  tebu  mengandung  serat  selulosa  dan hemiselulosa    yang  cukup  tinggi  dialam dengan  kombinasi    alternatif    bahan  baku pendamping  berupa  serat  batang/pelepah pisang  dan  serat  enceng  gondok  yang
mana  serat-serat  tersebut  juga  dianggap sebagai  limbah  sehingga  dalam  penelitian ini  diistilahkan Tree  in  one  of  material komposit, hal  ini  menyempurnakan  dari beberapa penelitian pendahulu  yang mana hanya menggunakan  1 (satu) atau 2 (dua) saja  bahan  atau  material  serat  pembuat komposit.    Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  perlunya  dilakukan  penelitian,  agar diperoleh  hasil  rancangan  komposisi komposit optimal  dan  produksi komposit yang  dihasilkan  dapat  diterima  di  pasaran nasional dan internasional .

## Tujuan Khusus
Tujuan  khusus  penelitian  ini    untuk menghasilkan  desain  atau  rancangan komposisi  bahan  baku  atau  material  level optimal komposit dari limbah ampas serat tebu sebagai serat penguat  utama material komposit  dimana  ampas  serat  tebu mengandung serat selulosa dan hemiselulosa    yang  cukup  tinggi  dialam, dengan  kombinasi    alternatif    bahan  baku pendamping  berupa  serat  batang/pelepah pisang  dan  serat/sabut  kelapa  yang  mana serat-serat  tersebut  juga  dianggap  sebagai limbah  sehingga  dalam  penelitian    ini diistilahkan Tree  in  one  of  material komposit, yang  semua  tanaman  berserat itu  dianggap  tidak  bermanfaat  atau sebagai  limbah,  sehingga  rekayasa  yang dilakukan  dapat  memberikan  perbaikan kualitas  hidup  masyarakat  melalui  hasil desain  atau  rancangan  bahan  baku komposit yang optimal .

## Urgensi (keutamaan)
Pemanfaatan dari limbah ampas serat tebu (bagasse)  sebagai  bahan  utama  komposit dengan  kombinasi    alternatif    bahan  baku pendamping  berupa  serat  batang/pelepah pisang  dan  serat/sabut  kelapa  yang  mana serat-serat  tersebut  juga  dianggap  sebagai limbah  sehingga  dalam  penelitian    ini diistilahkan Tree  in  one  of  material komposit, hal  ini  juga  menyempurnakan dari  beberapa  penelitian  pendahulu  yang mana hanya menggunakan  1 (satu) atau 2 (dua)  saja  bahan  atau  material  serat pembuat  komposit  sekaligus  sebagai upaya  untuk  mengurangi  ketergantungan
terhadap  bahan  baku  logam  melalui eksperimen  laboratorium  dalam  rangka rancangan  komposisi  level  optimal  bahan baku  utama  dan  bahan  pendamping komposit.

## 2. LANDASAN TEORI Ampas Serat Tebu
Tebu  ( Saccharum  officinarum ) adalah  tumbuhan  jenis  rumput-rumputan yang  tumbuh  di  daerah  tropis  yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan  gula.  Dari  proses  pengolahan gula dihasilkan limbah padat yakni ampas serat  tebu  ( bagasse )  yang  mengandung serat  sebanyak  35-40%  dari  berat  tebu. Ampas  serat  tebu  ( baggase )  merupakan limbah  organik  yang  dapat  diolah  lebih lanjut dan akan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi,
Ampas serat tebu ( baggase ) mengandung  selulosa  dan  hemiselulosa yang cukup tinggi,  serat ini juga memiliki nilai  ekonomis  yang  cukup  tinggi  selain merupakan  hasil  limbah  pabrik  gula  tebu, serat ini juga mudah didapat, murah, tidak membahayakan
kesehatan, dapat terdegredasi secara alami (biodegradability) sehingga nantinya dengan pemanfaatan sebagai serat penguat komposit mampu mengatasi permasalahan lingkungan.

## Pengertian Komposit
Menurut  definisi,  komposit  adalah struktur  yang  dibuat  dari  bahan-bahan yang  berbeda-beda,  ciri-cirinya  pun  tetap terbawa  setelah  komponen  terbentuk sepenuhnya. Komposit adalah suatu material  yang  terbentuk  dari  kombinasi dua atau lebih material sehingga
dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan
karakteristik  yang  berbeda  dari  material pembentuknya.
Komposit  memiliki  sifat  mekanik
yang  lebih  bagus  dari  logam,  kekakuan jenis (modulus Young/density ) dan kekuatan jenisnya lebih tinggi dari logam.
Macam-macam bahan baku komposit
Komposit  pada  umumnya  terdiri  dari  2 fasa:
1. Matriks Matriks adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar (dominan). Matriks mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Mentransfer tegangan ke serat.
b) Membentuk ikatan koheren, permukaan matrik/serat.
c) Melindungi serat.
d) Memisahkan serat.
e) Melepas ikatan.
f) Tetap stabil setelah proses manufaktur.
2. Reinforcement atau Filler atau Fiber Salah satu bagian utama dari komposit adalah reinforcement (penguat) yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Adanya dua penyusun komposit atau lebih menimbulkan beberapa daerah dan istilah penyebutannya; Matrik (penyusun dengan fraksi volume terbesar), Penguat (Penahan beban utama), Interphase (pelekat antar dua penyusun), interface (permukaan phase yang berbatasan dengan phase lain. Secara strukturmikro material komposit tidak merubah material pembentuknya  (dalam  orde  kristalin) tetapi secara keseluruhan material komposit berbeda dengan material pembentuknya  karena  terjadi  ikatan  antar permukaan antara matriks dan filler.
Syarat terbentuknya komposit: adanya ikatan permukaan antara matriks dan filler. Ikatan antar permukaan ini terjadi karena adanya gaya adhesi dan kohesi
Ada  tiga  faktor  yang  menentukan  sifat- sifat dari material komposit, yaitu:
1. Material pembentuk. Sifat-sifat intrinsik  material pembentuk memegang  peranan  yang  sangat penting  terhadap  pengaruh  sifat kompositnya.
2. Susunan struktural komponen. Dimana  bentuk  serta  orientasi  dan ukuran  tiaptiap  komponen  penyusun
struktur  dan  distribusinya  merupakan faktor penting yang memberi kontribusi dalam penampilan komposit secara keseluruhan. 3. Interaksi  antar  komponen.  Karena komposit  merupakan  campuran  atau kombinasi komponen-komponen
yang berbeda baik dalam hal bahannya  maupun  bentuknya,  maka sifat  kombinasi  yang  diperoleh  pasti akan berbeda.

## Bahan Komposit Serat
Bahan  komposit  serat  terdiri  dari serat  yang  terikat  oleh  matrik  yang  saling berhubungan.  Bahan  komposit  serat  ini terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  serat panjang ( continous fiber ) dan serat pendek ( short  fiber dan whisker ).  Penggunaan bahan komposit serat sangat efesien dalam menerima  beban  dan  gaya.  Karena  itu bahan  komposit  serat  sangat  kuat  dan kaku bila dibebani searah serat, sebaliknya sangat  lemah  bila  dibebani  dalam  arah tegak lurus serat.
Continuous atau uni-directional, mempunyai  serat  panjang  dan  lurus, membentuk  lamina  diantara  matriknya, jenis komposit ini paling sering digunakan. Tipe ini mempunyai kelemahan  pada  pemisahan  antar  lapisan, hal ini dikarenakan kekuatan antar lapisan dipengaruhi oleh matriknya.
Komposit serat dalam dunia
industry  mulai  dikembangkan  dari  pada menggunakan  bahan  partikel.  Bahan komposit  serat  mempunyai  keunggulan yang
utama yaitu strong (kuat), stiff (tangguh),  dan  lebih  tahan terhadap  panas  pada  saat  didalam  matrik (Schwartz, 1984).

## Kelebihan Bahan Komposit
Bahan komposit mempunyai beberapa  kelebihan  berbanding  dengan bahan konvensional seperti logam.
Kelebihan  tersebut  pada  umumnya  dapat dilihat  dari  beberapa  sudut  yang  penting seperti  sifat-sifat  mekanikal  dan  fisikal, keupayaan  (reliability),  kebolehprosesan dan biaya.

## Kekurangan Bahan Komposit
a. Tidak tahan terhadap beban shock (kejut) dan crash (tabrak) dibanding dengan metal.
b. Kurang elastis
c. Lebih sulit dibentuk secara plastis

## Kegunaan Bahan Komposit
Penggunaan bahan komposit sangat luas, yaitu untuk :
a. Angkasa luar = Komponen kapal terbang, Komponen Helikopter, Komponen satelit.
b. Automobile = Komponen mesin, Komponen kereta
c. Olah raga dan rekreasi = Sepeda, Stick golf, Raket tenis, Sepatu olah raga
d. Industri Pertahanan = Komponen jet tempur, Peluru, Komponen kapal selam
e. Industri Pembinaan = Jembatan, Terowongan, Rumah, Tanks.
f.   Kesehatan = Kaki palsu, Sambungan
sendi pada pinggang
g. Marine / Kelautan = Kapal layar, Kayak

## 3. METODOLOGI  PENELITIAN
Dalam rangka memperoleh gambaran roadmap penelitian yang komprehensif, dapat di lihat grand roadmap penelitian yang menyeluruh sebagai berikut :
Grand Roadmap Penelitian  “ Bahan Baku Komposit Serat Alami Tree In One ”
Tabel 1. Grand Roadmap Penelitian
Periode waktu ( 2018 -2021) Periode waktu ( 2022 -2025) Periode waktu (2026 – 2029) Periode waktu (2030 - 2033) P en g em b an g an P en el it ia n La n ju ta n Fabriaksi Produk bahan baku komposit Optimal Target Produk Luaran bahan baku komposit
Optimal 1. Produk Komersial Desain Formulasi bahan baku komposit optimal 1. Acuan Kreteria standart 2. Karakteristik/indikator bahan baku terstandart Ide/Inovasi Riset  Bahan Baku  Serat Alami Komposit 1. Penentuan alternatif macam bahan baku serat Alami yang digunakan 2. Kreteria/spesifikasi bahan baku serat alam 3. Penentuan Formulasi optimal bahan komposit (Tree in one) 1.  Identifikasi pemanfaatan limbah serat alami 2. Referensi Riset
Pendahulu 3. Kelenahan + kelebihan riset pendahulu 4.Desain/rancangan komposisi optimal bahan baku komposit
Sesuai dengan gambaran Grand roadmap  penelitian  pada  periode  waktu  ( 2018-2021) diatas maka metodologi penelitian  untuk  mendesain  komposisi  level
optimal  bahan  baku  komposit  berbahan  baku utama dan bahan baku pendamping komposit, maka  penelitian  ini  memiliki    4  fase  tahapan berdasarkan pada tujuan penelitian yaitu  :
Kerangka Berfikir Penelitian :
Tabel 2 Kerangka berpikir penelitian PLAN DO CHECK ACTION
Identifikasi pemanfaatan limbah
serat alami Referensi Riset Pendahulu
(kelemahan dan kelebihan riset pendahulu
Inovasi Penelitian : Desain /rancangan Three in one of material komposit (3 Bahan komposit)
Desain Eksperimen :
- Penentuan Karakteristik Kualitas - Penentuan Faktor-Faktor Dominan
- Penetapan Level-Level Faktor - Pemilihan Orthogonal Array - Pelaksanaan Eksperimrn - Pengolahan data Desain komposisi komposit optimal - Pelaksanaan uji tarik , uji tekan Target capaian : - Artikel ilmiah dimuat di prosiding Jurnal  Ilmiah Nasional (tahun ke-1)
Metodologi penelitian tahun ke-1 sebagai berikut:
.
Gambar 1. Metodologi penelitian
Study Penelitian Pendahulu: hanya 1 &2 bahan komposit Ide Pemanfaatan limbah : Ampas Serat tebu
Serat pisang Serat/sabut kelapa Inovasi Penelitian  : Desain Three in one of material komposit Optimal (3 Bahan komposit) Langkah 3 TAHAP IDENTIFIKASI TAHAP STUDY REFERENSI PENELITIAN PENDAHULU
TAHAP INVENSI
TAHAP RENCANA

## TARGET CAPAIAN
TAHUN PERTAMA
Artikel ilmiah dimuat di prosiding Jurnal Ilmiah Nasional (tahun ke-1)
Invited speaker dalam temu ilmiah Nasional (tahun ke-2)
Hak Cipta (tahun ke- 3)

## TAHAP 1
TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP  4
Gambar 2 Langkah-Langkah Penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tahap Identifikasi
Tahap  identifikasi  adalah  tahap awal  yang  didasari  oleh  terjadinya fenomena masalah pada obyek penelitian dengan merujuk pada referensi penelitian-penelitian pendahulu yang  relevan  sekaligus sebagai bentuk kreatifitas serta menginovasinya  sehingga  tercetuslah ide  pemanfaatan  limbah-limbah  serat alami  yang  kurang  termanfaatkan  agar bernilai  tambah  ekonomis,  sekaligus dapat  menciptakan  peluang  baru  dari bahan serat alami untuk bahan komposit yang dimasa yang akan datang merupakan  bahan  alternatif  selain daripada logam.
Ide pemanfaatan limbah serat alam Uji konfirmasi bahan baku hasil penelitian terdahulu - Study Referensi penelitian pendahulu - Kelemahan  dan kelebihan penelitian pendahulu Inovasi Penelitian  :
Desain Three in one of material komposit Optimal (3 Bahan komposit)
Penentuan Orthogonal Array untuk rancangan kokoh Eksperimen Rancang Kokoh - Pelaksanaan Eksperimen - Pengolahan data Desain komposisi optimal
- Analisa hasil eksperirnen Penentuan kombinasi level faktor optimal (robust design) Kesimpulan  dan saran Identifikasi Faktor & level berdasar respon teknis - Study pendahuluan - Study lapangan - Study pustaka
Tahap Study Referensi Penelitian Pendahulu
Pada  tahapan  study  referensi penelitian-penelitian  pendahulu  yang dilakukan adalah yakni :
1.  Critical  review terhadap  penelitian- penelitian pendahulu.
2. Analisis  dari  penelitian  terdahulu  dan melihat  apa  kelemahan  dan  kelebihan hasil penelitian pendahulu.

## Tahap  Invensi
Tahap invensi adalah tahap inovasi  penelitian  dari  pengembangan ide–ide pemanfaatan limbah serat alami yang  kurang  dimanfaatkan,  didasari realita  di  lapangan  bahwasannya  serat- serat  alami  banyak  terbuang  dan  tidak termanfaatkan  serta  dengan  referensi penelitian  –  penelitian  pendahulu  yang menjadikan ide untuk peneliti melakukan  penelitian  ini  sekaligus pengembangan  materi  bahan  baku komposit  dari  1  (satu)  atau  2  (dua) bahan  baku  komposit  dalam  penelitian sebelum-sebelumnya menjadikan 3
(tiga)  bahan  baku  komposit  dalam  1 (satu) komposisi .
Proses  pembuatan  benda  kerja  bahan baku komposit
A. Tahap Persiapan
1. Serat  alam  direndam  dalam  air untuk membusukkan lignin selama satu hari
2. Perendaman dalam larutan NaOH 4% selama 4 jam 3. Pembilasan serat dan perendaman ulang untuk menetralkan pH 4. Ekstraksi mekanik menggunakan  mill  atau  alat bantu lain B. Tahap Pelaksanaan Pembuatan  bahan  baku Komposit 1. Penyiapan cetakan
a. Untuk  cetakan  uji  bending, dimensi cetakan adalah 15 x 6 x 0.5 cm
b. Untuk  cetakan  uji  tensile, dimensi cetakan adalah 18 x 3 x 0.5 cm
2. Penyiapan Matriks
a. Matriks kanji/tapioka dicampur air dengan komposisi 50 : 50 b. Matriks  PVAc  dicampur  air dengan komposisi 10:1 c. Matriks Epoxy dicampur Hardener  dengan  komposisi 1:1
3. Perangkaian Komposit
a. Pelapisan  cetakan  dengan aluminium foil
b. Pelapisan  cetakan  dengan wax
c. Meratakan matriks di permukaan cetakan
d. Penataan  filler  sesuai  dengan kebutuhan
e. Meratakan  matriks  di  atas filler
f. Kompresi  agar  filler  dan matriks  memiliki  antarmuka yang baik serta menghilangkan gelembung udara g. Pemadatan i. Matriks tapioka dan
PVAc  selama  3-4  hari dalam temperatur kamar
ii. Matriks  epoxy  selama  1 hari  dalam  temperatur kamar
iii. Selama  1  Jam  dalam oven  dengan  temperatur 150 o C
h. Penyesuaian  dimensi  sesuai pengujian
Gambar 3 Sampel bending

## Gambar 5 Sampel Tensile

## Pelaksanaan Eksperimen
Untuk  lebih  merefleksikan  kondisi sebenarnya,  maka  dalam  melakukan eksperimen  dilakukan  pengulangan (replikasi).  Pengulangan  (replikasi) yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini sebanyak  2  (dua)  kali.  Dari  masing- masing komposisi bahan baku komposit dan uji-uji yang dilakukan. Untuk pengujian parameter/karakteristik  bahan  baku komposit dengan alat ukur (instrumen)
untuk uji Tarik , Uji bending/ tekan  di lakukan  di  Laboratorium  Inovasi Material, ITS Surabaya.

## Pelaksanaan Tahap Pengujian
I. Bending Test
a. Menggunakan  ASTM  D790 dan  peralatan  bending  lab teknik  inovasi  material,  teknik material its
b. Meletakkan  benda  uji  di  dua titik penahanan
c. Menekan dengan indentor tepat di tengah-tengah sampai
perubahan sudut 30 o
d. Kembalikan seperti semula
e. Amati hasil
II. Tensile Test
a. Menggunakan  ASTM  D638 dan  peralatan  uji  tensile  lab teknik  inovasi  material,  teknik material ITS
b. Meletakkan  benda  uji  di  dua titik penahanan
Gambar 6. Uji bahan
c. Menekan dengan indentor tepat di tengah-tengah sampai benda patah d. Kembalikan seperti semula e. Amati hasil
Gambar 4 Peletakan benda uji
Adapun Rencana keseluruhan rancangan  eksperimen  komposisi bahan  baku  komposit  dapat  di lihat pada tabel 2 Tabel 2 Tabel rancangan eksperimen bahan baku komposit No. Faktor Level 1 Level 2 Level 3 1. Jenis Bahan Baku serat Serat  ampas  Tebu, Serat  kelapa  ,  serat pelepah pisang Serat  ampas  Tebu, Serat  kelapa  ,  serat pelepah pisang Serat  ampas  Tebu, Serat  kelapa  ,  serat pelepah pisang 2. Bentuk susunan struktural serat Searah Bersilang Diagonal 3. Jenis Bahan Perekat Lem kanji Resin epoxy Lem PVA rajawali 4. Ukuran komposisi bahan baku komposit ( Utama + Pendamping) 50%, 30%,20% 60% : 20% ;20% 70%:10%;20%

## 1.2. Gambar Sample Hasil Pengujian Bending Dan Tarik :
Gambar 7 Sample Bending Sebelum uji Gambar 9 Sample Bending Patah Setelah uji
Gambar 8  Sample Tensile  Sebelum uji
Gambar 10 Sample Tensile Patah Setelah uji
Untuk lebih ringkas hasil rancangan eksperimen selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini .
Tabel 3 Hasil Rancangan Eksperimen Eksperimen Faktor Rata-rata hasil                   Uji Bending/Tekan (MPa) Rata-rata hasil Uji Tarik (MPa) A B C D 1 1 1 1 1 1,417 1,90968 2 1 2 2 2 0,953539649 1,09436 3 1 3 3 3 0,370092055 1,32298 4 2 1 2 3 2,992748718 8,2404
5 2 2 3 1 0,349849023 1,2317 6 2 3 1 2 1,278477824 1,278477214 7 3 1 3 2 0,7576693421 1,76144 8 3 2 1 3 1,365492157 1,28075 9 3 3 2 1 2,494071102 4,258266667

## Analisa dan Interpretasi
Dari  hasil  eksperimen  uji bending  dan  uji  tarik  analisa  yang dilakukan  baik  eksperimen  awal  dan replikasi/pengulangan 2 kali
menunjukkan bahwa dari 9
Tabel 4 komposisi komposit
eksperimen  maka  komposisi  level faktor kondisi optimal di peroleh pada eksperimen ke- 4 yakni dengan rincian komposisi  bahan  baku  komposit sebagai berikut :
No. Faktor komponen 1. Jenis Bahan Baku serat Serat ampas Tebu, Serat kelapa , serat pelepah pisang 2. Bentuk  susunan  struktural serat Searah 3. Jenis Bahan Perekat Resin epoxy 4. Ukuran  komposisi  bahan baku  komposit  (  Utama  + Pendamping) 70%:10%;20%
Adapun rincian hasil Eksperimen ke- 4 dan 2 replikasinya :
Untuk Uji Bending :
Tabel 5 Hasil Eksperimen Uji Bending Urutan Load (kg) Load (N) Area (mm2) Flexural strength /Uji Bending (MPa) Rata-rata (MPa) Eksperimen awal 28,8 282,528 104 2,716615385 Replikasi 1 29,4 288,414 97,5 2,958092308 2,992748718 Replikasi 2 39,4 386,514 117 3,303538462

## Untuk Uji Tarik :
Tabel 6 Hasil Eksperimen Uji Tarik Urutan Load (kg) Load (N) Area (mm2) Tensile  strength  /Uji  Tarik (MPa) Rata-rata (MPa) Eksperimen awal 73,4 720,054 90 8,0006 Replikasi 1 77,9 764,199 90 8,4911 8,2404 Replikasi 2 75,5 740,655 90 8,2295
Melihat  hasil  komposisi  level  faktor kondisi  optimal  di  peroleh  pada  eksperimen ke- 4 menunjukkan bahwa ada kecenderungan kekuatan bending meningkat  dari eksperimen awal  diperoleh  2,716615385  MPa  sampai
dilakukan replikasi 2 kali diperoleh 3,303538462  MPa,  demikian  juga  hal  nya dengan kekuatan tarik yang juga kecenderungan  meningkat  dari  eksperiemn awal diperoleh 8,0006 MPa sampai dilakukan
replikasi 2 kali diperoleh 8,4911 MPa , hal ini menggambarkan  bahwa  rancangan Tree  in one  of  material  komposit di  kategorikan  baik dan  kondisi  komposisi  level  faktor  optimal bahan  baku  komposit 70%:10%;20% dalam penelitian ini.

## 4. SIMPULAN
Dari pembahasan analisa tersebut diatas dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 1.  Desain  komposisi  bahan  komposit  yang optimal dari Tree in one of material komposit (  serat  tebu,  serat  kelapa  dan  serat  batang pisang)  adalah 70%:10%;20%  ,  posisi  strktur serat  searah  dengan  perekat  resin  epoxy  dengan diperoleh kekuatan bending rata-rata 2,992748718  MPa  dan  kekuatan  tarik  rata- rata  8,2404 MPa.

## KEPUSTAKAAN
(1) Adi,  G.T.  (2006). Pengaruh  Fraksi
Volume Serat terhadap  kekuatan Bening  Komposit  Kenaf  Acak/polyester, Tugas Akhir Teknik  Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
(2) Anonim  (1998). Annual  Book  ASTM Standard, USA.
(3) Anonim.  (2010,  Nopember  11). Sifat- Sifat  Komposit .  Retrieved  November  18,
2015, from Blogspot: http://decilix.blogspot.co.id/2010/11/sifat
-fisika-dan-kimia-baja.html
(4) Nugroho,  A.  F.  (2014,  Februari  03). Komposit . Retrieved November 18, 2015,
from
Blogspot: http://forestmaknyus.blogspot.co.id/2014/ 02/sekilas-tentang-baja.html
(5) Santa,  M.  (2015,  Juni  15). Makalah Kimia .  Retrieved  November  18,  2015,
from Blogspot: http://mardhawaspj.blogspot.co.id/2015/0 6/makalah-kimia-padat.html?m=1 (6) Gibson,  R.  F.  (1994).  Principle  of Composite  Material  Mechanics.  Desroit:
McGraw-Hill, Inc. Mallick/Newmen (Eds).  Composite  Material  Technology. New York : Hanser Publisher.
(7) Nayiroh, Nurul.
2013. Teknologi
Material  Komposit.  Diakses  tanggal  3
Desember 2015 pukul 11.34.http://nurun.lecturer.uin- malang.ac.id/wp
content/uploads/sites/7/2013/03/Material- Komposit.pdf.
(8) Adi,  G.T.  (2006). Pengaruh  Fraksi
Volume Serat terhadap kekuatan  Bening  Komposit  Kenaf Acak/polyester, Tugas Akhir
Teknik
Mesin  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
(9) Hariyanto,  A.  (2009). Pengaruh  fraksi volume Komposit  Serat  Kenaf  dan  Serat Rayon Bermatrik  Ploiester  terhadap Kekuatan Tarik  dan  Impak, Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. (10) Hartanto, L. (2009). Study Perlakukan Alkali dan Fraksi  Volume Serat Terhadap  Kekuatan  Bending,  Tarik, dan Impak Komposit Berpenguat Serat  Rami- Polyester BQTN- 157, Tugas  Akhir, Universitas Muhammadiyah Surakarta ,Surakarta (11) Junaedi,  F.  (2008). Pengaruh  fraksi volume  terhadap  kekuatan    tarik  dan bending  komposit  serat  hybrid  bambu dan serat E-glass/polyester, Tugas
Akhir,
(12) http://www. Singapore  Hingpolymer Chemical  Products  Pte  Ltd /  html_files/ datasheets/ SHCPs268.pdf pada tanggal 1 Maret 2011.
(13) Schwartz,  M.M.  (1984). Composite Material  Handbook ,  Singapura:  Mc Graw-Hill.
(14) Wahono, B. (2008). Pengaruh Perlakuan  Alkali  (NaOH)  terhadap Karakteristik  Komposit  Serat Buah Kelapa Sawit/Poliester , Berita Teknologi Bahan dan Barang Teknik No.22/2008.
(15) Wicaksono,  A.  (2006). Karakterisasi Kekuatan  Bending  Komposit  Berpenguat Kombinasi Serat Kenaf Acak dan Anyam , Tugas  Akhir  Teknik  Mesin  Universitas Semarang.